TCVN9808:2013

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9808:2013 về Kính xây dựng - Kính phủ bức xạ thấp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9808:2013 KÍNH XÂY DỰNG - KÍNH PHỦ BỨC XẠ THẤP Glass in building - Low emissivity coating glass Lời nói đầu TCVN 9808:2013 được xây dựng trên cơ sở GOST 30733:2000, Hard coating low emissivity glass - Speci f ication và GOST 31364:2007, Sof t coating low emissivity glass - Speci f ication. TCVN 9808:2013 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề ngh ị , Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng th ẩ m định, Bộ Khoa học Công nghệ công bố. KÍNH XÂY DỰNG - KÍNH PHỦ BỨC XẠ TH Ấ P Glass in building - Low emissivity coating glass 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chu ẩ n này áp dụng cho kính phủ bức xạ thấp bao gồm kính phủ c ứ ng bức xạ th ấ p và kính phủ mềm bức xạ thấp được dùng trong xây dựng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho k í nh có các lớp phủ với những ứng dụng khác như trang trí, chống nắng, hấp thụ nhiệt. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện d ẫ n sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chu ẩ n. Đối với tài liệu viện dẫn ghi n ă m công bố th ì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố th ì áp dụng phiên bản mới nh ấ t, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 7219:2002, Kính tấm x â y dựng - Phương pháp th ử . 3. Thuật ngữ, định nghĩa Trong tiêu chuẩn này, sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 3.1 . Kính nền (Glass substrate) Kính nguyên liệu dùng để gia công thành kính phủ bức xạ thấp. 3.2 . Kính ph ủ bức xạ th ấ p (Low emissivity coating glass) Kính có lớp ph ủ lên bề mặt nhằm cải thiện các tính năng nhiệt của k í nh. 3.3 . K í nh ph ủ mềm bức xạ thấp (Low emissivity soft coating glass) Kính được phủ lên bề mặt kính nền lớp phủ , có độ bền với tác động bên ngoài thấp hơn so với kính nền 3.4 . Kính ph ủ cứng bức xạ th ấ p (Low emissivity hard coating glass) Kính được phủ lên bề mặt lớp phủ ở giai đoạn làm nguội trong quá trình sản xuất, c ó độ bền với tác động bên ngoài tốt hơn so với k í nh phủ mềm bức xạ thấp. 3.5 . Hệ số bức xạ (Emissivity coefficient) Tỷ lệ công suất bức xạ của bề mặt kính với công suất bức xạ của vật thể đen tuyệt đối. 3.6 . Vùng mép (Edge area) Phần bề mặt chiếm 5 % chiều dài và 5 % chiều rộng theo chu vi tấm k í nh, nhưng không lớn hơn 100 mm. 4. Phân loại và ký hiệu quy ước 4.1. Phân loại 4.1.1. Phân loại theo phư ơ ng pháp công nghệ phủ và phạm vi sử dụng Theo phương pháp công nghệ phủ và phạm vi sử dụng, kính phủ bức xạ thấp chia làm 2 loại: - Kính phủ cứng bức xạ thấp; - K í nh phủ mềm bức xạ th ấ p. 4.1.2. Phân loại theo dải giá tr ị hệ số bức xạ (dùng cho kính phủ mềm bức xạ th ấ p) Theo dải giá trị hệ số bức xạ, kính phủ m ề m bức xạ thấp được phân thành 4 loại, có ký hiệu như sau: - Loại 1: SC-1; - Loại 2: SC-2; - Loại 3: SC-3; - Loại 4: SC-4. 4.2. K ý hiệu quy ước - Kính ph ủ cứng b ứ c xạ th ấ p, ký hiệu quy ước HC. - Kính phủ mềm b ứ c xạ thấp, ký hiệu quy ước SC. - K í nh nguyên liệu l à kính tôi, ký hiệu quy ước T. Kính ph ủ bức xạ thấp được ký hiệu quy ước theo trình tự các thông tin sau: - T ê n s ả n phẩm; - Loại k í nh; - Phân loại theo d õ i giá trị hệ số bức xạ (đối với phủ mềm); - Các kích thước (chiều dày, chiều dài, chiều rộng tính bằng đơn vị milimét); - Ký hiệu tiêu chuẩn này. VÍ DỤ: K í nh phủ mềm bức xạ th ấ p, k í nh nguy ê n liệu l à k í nh tôi, loại 1, chiều dày 4 mm, chiều dài 2000 mm, chi ề u rộng 1000 mm, được ký hiệu như sau: SC 1 T - 4 x 2000 x 1000 TCVN 9808:2013 5. Yêu cầu kỹ thuật 5.1. Kích thước và sai lệch kích th ướ c cho phép 5.1.1. K í nh phủ c ứ ng bức xạ th ấ p Kích thước và sai lệch kích thước chiều dày, chiều dài và chiều rộng cho phép đối với kính phủ cứng b ứ c xạ thấp được quy định trong Bảng 1. Bảng 1 - Sai lệch k í ch thước cho phép đ ố i v ớ i k í nh phủ cứng bức xạ th ấ p Đơn v ị t í nh bằng milimét Chi ề u dày Sai lệch chi ề u dày cho phép Sai lệch kích thước theo chiều dài và chiều rộng Nh ỏ hơn 1000 Từ 1000 đ ế n 2000 Lớn hơn 2000 3 ± 0,2 ± 2 ± 3 ± 5 4 ± 0,3 ± 3 ± 4 5 ± 0 , 3 6 ± 0,3 5.1.2. Kính phủ m ề m bức xạ th ấ p Các kích thước và sai lệch kích thước cho phép của k í nh phù hợp với tiêu chuẩn kính nền. 5.2. Khuyết tật ngoại quan 5.2.1. Kính phủ cứng bức xạ thấp Khuyết tật ngoại quan cho phép của k í nh phủ cứng bức xạ thấp được quy định trong Bảng 2. Bảng 2 - Khuyết tật ngoại quan cho phép đ ố i với kính ph ủ cứng bức xạ thấp Dạng khuyết tật Đặc điểm khuy ế t tật Mức cho phép 1. V ết n ứ t, vết màu, dị vật - Không cho phép 2. Bọt khí, số bọt, không lớn hơn Kích thước nh ỏ hơn 0,5 mm Không cho phép ở dạng tập trung 1 ) K í ch thước lớn hơn 0,5 mm đến 1,0 mm trên diện tích 5 m 2 1 Kích thước l ớ n hơn 1,0 mm đến 3,0 mm trên diện tích 30 m 2 1 Kích thước lớn hơn 3,0 mm Không cho phép 3. Vết xước 2) Dài hơn 15 mm và tổng chiều dài hơn 45 mm trên diện tích 10 m 2 Không cho phép 4. Các khuyết tật bề mặt khác Khi quan sát ở khoảng cách hơn 2 m bằng mắt thường Không cho phép nh ì n thấy 5. Độ biến dạng quang học, độ, không nh ỏ hơn - - Kính có chiều dày 3 mm, 4 mm 50 - Kính có chiều dày 5 mm, 6 mm 55 6. Độ cong vênh, %, không lớn hơn - 0,3 1 ) Dạng tập trung: Từ 4 khuyết tật tr ở lên phân b ố trong vòng tr ò n đường kính không lớn hơn 200 mm. 2 ) Ch ỉ cho phép có ở v ù ng mép (cách mép k í nh kh ô ng lớn hơn 15 mm). 5.2.2. Kính phủ mềm bức xạ thấp Khuyết tật ngoại quan cho phép của k í nh phủ mềm bức xạ thấp được quy định trong B ả ng 3. Bảng 3 - Khuyết tật ngoại quan cho phép đối với kính ph ủ mềm bức xạ th ấ p Dạng khuy ế t tật Đặc điểm khuyết tật Mức cho phép trên 1 m 2 1. Độ không đồng đều của lớp phủ - Không cho phép 2. V ết xước sợi tóc 1) Mỗi vết dài không quá 25 mm và tổng chiều dài các vết xước không lớn hơn 75 mm trên 1 m 2 Cho phép 3. V ết m à u, số vết, không lớn hơn Kích thước lớn hơn 3,0 mm Không cho phép Kích thước từ 2,0 mm đến 3,0 mm 1 K í ch thước nh ỏ hơn 2,0 mm Không cho phép ở dạng tập trung 2) 4. Bong lớp ph ủ - Không cho phép 5. Các khuyết tật bề mặt khác Khi quan sát ở khoảng cách hơn 2 m bằng mắt thường Không cho phép nhìn thấy 6. Độ biến dạng quang học - Phù hợp với tiêu chuẩn kính nền 7. Độ cong vênh, %, không lớn hơn - 0,3 1) Ch ỉ cho phép có ở vùng mép (cách mép k í nh không lớn hơn 15 mm). 2) Dạng tập trung: Từ 2 khuyết tật trở lê n phân bố trong vòng tròn đ ư ờng k í nh kh ô ng lớn hơn 200 mm. 5.3. Các tính chất quang, nhiệt Các tính chất quang, nhiệt của kính phủ bức xạ thấp được quy định ở Bảng 4. Bảng 4 - Các t í nh ch ấ t quang, nhiệt Tên ch ỉ tiêu Mức cho phép Kính phủ cứng bức xạ th ấ p Kính ph ủ mềm bức xạ thấp 1. Hệ số truyền sáng 1) - - 2. Hệ số bức xạ, e , không lớn hơn 2) 0,180 - SC-1 - Không lớn hơn 0,025 SC-2 Từ 0,026 đến 0,060 SC-3 Từ 0,061 đến 0,085 SC-4 Từ 0,086 đến 0,110 1 ) Kh ô ng quy định mức, c hỉ thử khi có y ê u cầu 2 ) Đối với các loại k í nh phủ bức xạ thấp có màu , th ì hệ số bức xạ được thử khi có yêu c ầ u 5.4. Độ bền lớp phủ cứng 5.4.1. Độ bền ẩm Kính phủ cứng bức xạ thấp được coi là đạt yêu cầu về độ b ề n ẩm nếu đảm bảo được phép th ử theo 6.7. 5.4.2. Độ bền hóa học Kính phủ cứng bức xạ thấp được coi là đạt yêu cầu về độ bền hóa học nếu đảm bảo được phép thử theo 6.8. 5.5. Độ bền lớp phủ mềm với tác động bên ngoài Kính phủ mềm bức xạ thấp được coi là đạt yêu cầu về độ bền lớp phủ mềm với tác động bên ngoài nếu đảm bảo được phép thử theo 6.9. 5.6. Độ đ ồ ng đ ề u của lớp ph ủ mềm Kính phủ mềm bức xạ thấp được coi là đạt yêu cầu về độ đồng đều của lớp phủ mềm nếu đảm bảo được phép thử theo 6.10. 6. Phương pháp thử 6.1. Ki ể m tra kích thư ớ c và sai lệch kích th ướ c Theo TCVN 7219:2002. 6.2. Kiểm tra khuyết tật ngoại quan 6.2.1. Nguyên tắc Dựa trên sự quan sát bằng mắt khi chiếu ánh sáng vào tấm kính và đo kích thước của các khuyết tật nh ì n th ấ y. 6.2.2. Lấy mẫu và chuẩn b ị mẫu Lấy 3 mẫu thử bất kỳ trong lô kính, kích thước (600 x 600) mm. 6.2.3. Thiết bị, dụng cụ - Thước chuy ê n d ụng có độ chia không lớn hơn 1 mm, có độ chính xác đến 0,5 mm; - Kính lúp có độ chia không lớn hơn 0,25 mm. 6.2.4. Cách ti ế n hành Tiến hành đo dưới ánh sáng ph â n tán hay ánh sáng nh â n tạo tương tự, yêu cầu không chiếu thẳng tr ự c tiếp. Tấm k í nh được đặt thẳng đứng. Độ sáng bề mặt kính không th ấ p hơn 300 Lux. Quan sát bằng mắt ở khoảng cách cách tâm t ấ m kính từ 0,6 m đến 0,8 m. Đếm số lượng, đo kích thước và khoảng cách giữa các khuy ế t tật. Các khuyết tật lớn hơn 1 mm đo bằng thước, các khuyết tật có k í ch thước nh ỏ hơn 1 mm thì đo bằng kính lúp. Kích thước các khuyết tật được xác định theo đường nét nhìn thấy rõ nhất. Khoảng cách giữa các khuyết tật được tính bằng khoảng cách giữa các tâm của khuy ế t tật và đo bằng thước. 6.2.5. Đánh giá kết quả Kính được coi là đạt yêu cầu nếu số lượng và kích thước các khuyết tật phù hợp 5.2. 6.3. Ki ể m tra độ cong vênh của tấm k í nh Theo TCVN 7219:2002. 6.4. Xác định độ biến dạng quang học Theo TCVN 7219:2002. 6.5. Xác định h ệ s ố truyền sáng Theo TCVN 7219:2002. 6.6. Xác định hệ số bức xạ 6.6.1. Nguyên tắc Dựa trên sự xác định đường cong ph ổ ph ả n xạ đo được trong dải bước sóng từ 5 m m đến 50 m m khi góc tới của chùm tia sáng gần với đường pháp tuyến và tính hệ số bức xạ pháp tuyến e n . 6.6.2. L ấ y mẫu và chuẩn bị mẫu Th í nghiệm được tiến hành trên các mẫu kính đạt yêu cầu về chỉ tiêu khuyết tật ngoại quan theo 5.2. M ẫ u thử được gia công theo yêu cầu hướng dẫn vận hành của thiết bị đo. 6.6.3. Thiết bị, dụng cụ Phổ kế có bước sóng từ 5 m m đến 50 m m để đo ph ả n xạ gương với góc tới của ánh sáng nh ỏ hơn 20 o , sai số đo không lớn hơn 1 %. 6.6.4. Cách tiến hành - Mẫu được đo ở điều kiện nhiệt độ ph ò ng (27 ± 2) o C. - Thí nghiệm được tiến hành phù hợp theo hướng dẫn vận hành phổ kế bằng cách đo hệ số phản xạ R i của bề mặt mẫu đối với các độ dài sóng n ê u trong Bảng 5. Hệ số phản xạ pháp tuyến R n được xác định bằng giá tr ị trung bình của 30 giá tr ị hệ số phản xạ R i theo công thức: (1) Trong đó: R i là hệ số phản xạ đối với độ dài sóng l i ; l i là độ dài s ó ng bằng m m; R n l à hệ số phản xạ pháp tuyến; CHÚ TH Í CH: Trong trường hợp thiết bị phổ k ế c ó khoảng độ dài s ó ng đến 25 m m, các giá trị hệ số phản xạ phổ ở các s ó ng có độ d ài hơn 25 m m được lấy bằng giá tr ị nhận được tại sóng dài 25 m m, khi đ ó cần nêu trong biên bản th í nghiệm. B ả ng 5 - Các độ dài sóng l i để xác định hệ s ố ph ả n xạ pháp tuyến R i Số thứ tự, i Độ dài sóng l i , m m Số thứ tự, i Độ dài sóng l i , m m 1 5,5 16 14 , 8 2 6,7 17 15,6 3 7 , 4 18 16,3 4 8,1 19 17,2 5 8,6 20 18,1 6 9,2 21 19,2 7 9,7 22 20,3 8 10,2 23 21 , 7 9 10,7 24 23,3 10 11,3 25 25,2 11 11 , 8 26 27,7 12 12 , 4 27 30,9 13 12,9 28 35,7 14 13,5 29 43,9 15 14,2 30 50,0 Hệ số bức xạ pháp tuyến e n được xác đ ị nh theo công thức: e n = 1 - R n (2) Trong đó: R n là hệ số phản xạ pháp tuyến. 6.6.5. Đánh giá kết quả Hệ số bức xạ e được xác định bằng cách nhân hệ số bức xạ pháp tuyến e n với hệ số A (Bảng 6) theo công thức: e = e n x A (3) Các giá tr ị trung gian của hệ số A tính theo nội suy tuyến tính. Bảng 6 - Ch ỉ s ố để xác định hệ số bức xạ e Hệ s ố bức xạ pháp tuyến, e n Hệ số A 0,01 1,30 0,02 1,26 0,03 1,22 0,05 1,18 0,1 1,14 0,2 1,10 0,3 1,06 0,4 1,03 0,5 1,00 0,6 0,9 8 0,7 0,96 0,8 0,95 0,89 0,94 CHÚ THÍCH: Cho phép sử dụng các thi ế t b ị đo khác đảm bảo kết quả xác đ ị nh hệ số bức xạ n ằ m trong các giới hạn với sai số không lớn h ơn 1 %. 6.7. Xác định độ bền ẩ m của lớp ph ủ cứng 6.7.1. Nguyên tắc Xác định khả năng chịu tác động của độ ẩm ở nhiệt độ cao trong khoảng thời gian nh ấ t định mà không thay đổi ngoại quan của mẫu thử. 6.7.2. L ấ y mẫu và chuẩn b ị mẫu Lấy 3 mẫu thử đạt yêu cầu về chỉ tiêu khuyết tật ngoại quan theo 5.2, k í ch thước (100 x 300) mm. 6.7.3. Thiết b ị , dụng cụ - B ì nh chứa nước cất; - Nhiệt kế với sai số không lớn hơn 1 o C và khoảng đo từ 50 o C đến 100 o C . 6.7.4. Cách tiến hành Các mẫu được đặt thẳng đứng trong b ì nh nước c ấ t, mẫu đặt cách mặt nước khoảng 100 mm, cách nhau và không tiếp x ú c trực tiếp với thành b ì nh. Đun nóng nước tới nhiệt độ (100 ± 2) o C . Giữ mẫu tại nhiệt độ này trong 2 h, sau đó làm nguội mẫu đến nhiệt độ phóng. Lấy mẫu ra khỏi bồn nước cất, dùng khăn sạch lau khô. Xác định số lượng và kích thước các khuyết tật xuất hiện trên mỗi mẫu. 6.7.5. Đánh giá kết quả Các mẫu được coi là đạt nế u sau quá trình thí nghiệm quan sát ngoại quan của mẫu thử không thay đổi so với mẫu ban đầu. 6.8. Xác định độ bền hóa học của lớp ph ủ cứng 6.8.1. Xác định độ b ề n axit 6.8.1.1. Nguyên tắc Xác định khả năng chịu tác động của dung dịch axit đến bề mặt mẫu sau quá trình thử nghiệm mà không thay đổi khuyết tật ngoại quan. 6.8.1.2. L ấ y mẫu và chuẩn b ị mẫu Chu ẩ n bị 2 mẫu thử, kích thước (100 x 100) mm, trong đó một mẫu để thử, một mẫu giữ nguyên dùng đ ể so sánh với mẫu sau khi thử. M ẫ u thử đạt yêu cầu về chỉ tiêu khuyết tật ngoại quan theo 5.2. 6.8.1.3. Thi ế t bị, dụng cụ - Ố ng trụ thủy tinh bền hóa, đường kính 80 mm và chi ều cao 50 mm; - Keo mastit có giới hạn bền kéo từ 8,16 kPa đến 10,20 kPa, độ hút nước không lớn hơn 0,4 %, độ bền nhiệt (độ chảy) ở 70 o C không lớn hơn 2 mm; - Rượu methanol (CH 3 OH) hoặc etanol (C 2 H 5 OH); - Nước cất; - Dung dịch thí nghiệm: dung dịch axit clohydric (HCI), ch ế từ 30 ml axit clohydric (HCI) có tỷ trọng 1,19 g/ml và 970 ml nước cất. 6.8.1.4. Cách tiến hành Trước khi tiến hành thí nghiệm, bề mặt mẫu được làm sạch c ẩ n thận bằng rượu methanol (CH 3 OH) hoặc etanol (C 2 H 5 OH). Bề mặt mẫu được gắn với ố ng trụ thủy tinh bền hóa bằng keo mastit. Khi bề mặt mẫu đã bám dính chặt vào ống trụ thủy tinh và lớp keo đã khô thì rót dung dịch thí nghiệm vào trong ống trụ thủy tinh tới chiều cao (20 ± 1) mm. Mẫu được lưu ở nhiệt độ phòng thí nghiệm là (27 ± 2) o C trong 7 ngày. Khi được 4 ngày thì thay dung dịch th í nghiệm, đủ 7 ngày nhẹ nhàng tháo ống thủy tinh ra khỏi bề mặt mẫu kính, tránh gây ra các vết xước lên bề mặt mẫu. Lau sạch bề mặt k í nh bằng rượu methanol (CH 3 OH) hoặc etanol (C 2 H 5 OH) và s ấ y ở 110 o C ± 5 o C đến khối lượng không đổi. 6.8.1.5. Đánh giá kết quả Các mẫu được coi là bền axit khi quan sát bề mặt mẫu không thấy thay đổi so với bề mặt mẫu ban đầu. 6.8.2. Xác định độ bền kiềm 6.8.2.1. Nguyên tắc Xác định khả năng chịu tác động của dung dịch kiềm đến bề mặt mẫu sau quá trình thử nghiệm mà không thay đổi khuyết tật ngoại quan. 6.8.2.2. Lấy mẫu và chuẩn bị m ẫ u Chuẩn bị 2 mẫu thử, kích thước (100 x 100) mm, trong đó một mẫu để thử, một mẫu giữ nguyên dùng đ ể so sánh với mẫu sau khi thử. M ẫ u t hử đạt yêu cầu về ch ỉ tiêu khuyết tật ngoại quan theo 5.2. 6.8.2.3. Thiết b ị , dụng cụ - Ống trụ thủy tinh bền hóa, đường kính 80 mm và chiều cao 50 mm; - Keo mastit có giới hạn bền kéo từ 8,16 kPa đến 10,20 kPa, độ hút nư ớ c không lớn hơn 0,4 %, độ bền nhiệt (độ chảy) ở 70 o C không lớn hơn 2 mm; - Rượu methanol (CH 3 OH) hoặc etanol (C 2 H 5 OH); - Dung dịch thí nghiệm: dung dịch kiềm natri (NaOH) 0,1 %. 6.8.2.4. Cách tiến hành Trước khi tiến hành thí nghiệm, mẫu được làm sạch cẩn thận bằng rượu methanol (CH 3 OH) hoặc etanol (C 2 H 5 OH). Bề mặt mẫu được gắn với ống trụ thủy tinh bằng keo mastit. Khi bề mặt mẫu đã bám d ính chặt vào ống trụ thủy tinh và lớp keo đã khô th ì rót dung dịch thí nghiệm v à o trong ống trụ thủy tinh tới chiều cao (20 ± 1) mm. Mẫu được lưu ở nhiệt độ phòng thí nghiệm là (27 ± 2) o C trong 7 ngày. Sau khi được 4 ngày th ì thay d ung dịch thí nghiệm, đủ 7 ngày nh ẹ nhàng tháo ống thủy tinh ra khỏi bề mặt mẫu kính, tránh gây ra các vết xước lên bề mặt mẫu. Lau sạch bề mặt kính bằng rượu methano l (CH 3 OH) hoặc etanol (C 2 H 5 OH) và sấy ở 110 o C ± 5 o C đến khối lượng không đ ổ i. 6.8.2.5. Đánh giá kết quả Các mẫu đ ược coi là bền kiềm khi quan sát bề mặt mẫu không thấy thay đổi so với bề mặt mẫu ban đầu. 6.9. Xác định độ bền lớp phủ m ề m với tác động bên ngoài 6.9.1. Nguyên tắc Dựa trên sự xác định hệ số bức xạ của kính sau khi b ị t ác động của không khí đến lớp phủ. 6.9.2. Lấy mẫu và chu ẩ n b ị mẫu Lấy 3 mẫu thử, kích thước (500 x 500) mm. 6.9.3. Thi ế t bị, dụng cụ - Tủ khí hậu, bảo đảm duy tr ì nhiệt độ (27 ± 2) o C và độ ẩ m không khí 65 % đến 90 %; - Phổ kế có bước sóng từ 5 m m đến 50 m m để đo phản xạ gương với góc tới của á nh sáng nh ỏ hơn 20 o , sai số đo không lớn hơn 1 %. 6.9.4. Cách tiến hành Mẫu kính được đo hệ số bức xạ theo 6.6.4, hệ số bức xạ được đo trong vòng một gi ờ sau khi cắt k í nh. M ẫ u kính đã đo hệ số bức xạ được đặt trong t ủ khí hậu và lưu trong thời gian 2 ngày. Sau 2 ngày, lấy mẫu ra khỏi tủ khí hậu đo hệ số bức xạ theo 6.6.4. 6.9.5. Đánh giá kết quả Hệ số bức xạ của các mẫu kính sau quá trình thí nghiệm không được vượt trị số trên của các giá trị của mẫu đo trước khi thử (kết quả phải n ằ m trong dải trị số theo quy định tại 5.3). 6.10. Xác định độ đồng đều của lớp phủ mềm 6.10.1. Nguyên tắc Độ đồng đều của lớp phủ được xác định bằng cách so sánh hệ số bức xạ tại các vị trí khác nhau trên các tấm kính của cùng một mẫu thử. 6.10.2. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu Lấy 3 tấm kính từ các vị trí khác nhau, trên mỗi tấm cắt 3 mẫu thử có kích thước theo 6.6.2 từ các vị trí khác nhau (từ các v ị tr í xa nhau nhất). 6.10.3. Th iế t bị, dụng cụ Phổ kế có bước sóng từ 5 m m đến 50 m m để đo phản xạ gương với góc tới của ánh sáng nh ỏ hơn 20 o , sai số đo không lớn hơn 1 %. 6.10.4. Cách tiến hành Xác đ ị nh hệ số bức xạ theo 6.6.4. 6.10.5. Đánh giá kết quả Hệ số bức xạ của các mẫu thử cắt từ một tấm kính phải cùng nằm trong giới hạn dải các giá trị theo 5.3. 6.11. Báo cáo thử nghiệm Kết quả thử được ghi vào báo cáo với đầy đủ các thông tin sau đ â y: - Thông tin về mẫu thử (loại và nơi sản xuất, n ế u có); - Viện dẫn tiêu chuẩn này hoặc phương pháp đã sử dụng; - Kết quả thử nghiệm; - Nơi, ngày, tháng, năm và người thử nghiệm. 7. Quy tắc nghiệm thu 7.1. Việc nghiệm thu kính được tiến hành theo từng lô sản ph ẩ m. Lô l à số lượng kính có cùng chủng loại, cùng kích thước và được sản xuất trong cùng một điều kiện. 7.2. M ẫ u kiểm tra được lấy ngẫu nhiên từ mỗi lô k í nh theo Bảng 7. Mỗi lô kính l ấ y 1 hoặc 2 tổ mẫu. Tổ mẫu thứ 2 chỉ thử khi có yêu cầu. 7.3. Ki ể m tra tổ mẫu thứ nhất 7.3.1. Lô kính được chấp nhận khi số tấm kính không đạt yêu cầu trong lần kiểm tra tổ mẫu thứ nhất nh ỏ hơn hoặc b ằ ng số tấm chấp nhận (theo B ả ng 7). 7.3.2. Lô kính không được chấp nhận khi số t ấ m kính không đạt yêu cầu trong lần kiểm tra tổ mẫu thứ nh ấ t lớn hơn hoặc b ằ ng số t ấ m không chấp nhận ( theo Bảng 7). 7.3.3. Khi số tấm k í nh không đạt yêu cầu trong lần kiểm tra tổ mẫu thứ nhất nằm giữa số tấm chấp nhận và số tấm không chấp nhận (theo Bảng 7) th ì tiến hành kiểm tra tổ mẫu thứ hai. S ố lượng mẫu của tổ mẫu thứ hai phải bằng với số lượng mẫu của t ổ mẫu thứ nh ấ t. 7.4. Ki ể m tra tổ mẫu thứ hai 7.4.1. L ô k í nh được chấp nhận khi số tấm kính không đạt y ê u cầu trong lần kiểm tra tổ mẫu thứ nhất cộng với số tấm không đạt yêu cầu trong lần kiểm tra tổ mẫu thứ hai nh ỏ hơn hoặc bằng số tấm chấp nhận (theo Bảng 7). 7.4.2. Lô kính không được ch ấ p nhận khi số t ấ m k í nh không đạt yêu cầu trong lần kiểm tra tổ mẫu thứ nh ấ t cộng với số tấm không đạt yêu cầu trong lần kiểm tra tổ mẫu th ứ hai lớn hơn hoặc bằng số tấm ch ấ p nh ậ n (theo Bảng 7). Bảng 7 - Quy tắc nghiệm thu Lô s ả n phẩm, t ấ m Tổ mẫu kiểm tra S ố lư ợ ng t ấ m lấy ngẫu nhiên Tổng số lượng tấm l ấ y S ố t ấ m chấp nhận Số t ấ m không chấp nhận (1) (2) (3) (4) (5) (6) Từ 6 đến 90 1 3 3 0 2 2 3 6 1 2 T ừ 91 đến 150 1 5 5 0 2 2 5 10 1 2 Từ 151 đến 280 1 8 8 0 2 2 8 16 1 2 Từ 281 đến 500 1 13 13 0 3 2 13 26 3 4 Từ 501 đến 1200 1 20 20 1 4 2 20 40 4 5 Từ 1201 đến 3200 1 32 32 2 5 2 32 64 6 7 8. Đóng gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển 8.1. Đóng gói Kính phủ bức xạ thấp được đóng gói trong các kiện chuyên dùng theo từng loại và k í ch thước, phải có giấy lót, đệm không ch ứ a các phần tử gây xước đảm bảo không ả nh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Không gian giữa các chồng kính và thành kiện phải nhồi các vật liệu đệm lèn chặt và trong mỗi kiện kính chỉ xếp các tấm kính có cùng k í ch thước và chiều dày. Kính ph ủ mềm bức xạ thấp được xếp quay mặt vào trong. Để bảo vệ kính phủ mềm bức xạ thấp trước tác động môi trư ờ ng, trong kiện vận chuyển, phải đặt tấm kính thường lót ngoài (tấm bảo vệ). Kính ph ủ mềm bức xạ th ấ p, khi được xếp trong kiện, phải được bảo vệ k í n bằng băng keo không th ấ m hơi ẩ m theo chu vi. Giữa các cạnh tấm kính và băng keo phải có các vật liệu hút ẩm. Trong trường hợp khác cần thỏa thuận giữa các bên liên quan. Trên mỗi kiện kính cần có các d ấ u hiệu cảnh báo đề phòng dễ v ỡ , phía trên, không lật, xếp theo chiều mũi tên, tránh ẩm. 8.2. Ghi nhãn Không ghi nhãn l ê n kính. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, việc ghi nh ã n lên kính có thể được chấp nhận theo thỏa thuận của các bên liên quan. Trên mỗi kiện kính phủ bức xạ thấp phải có nhãn ghi các nội dung sau: - Tên hay logo cơ sở sản xuất; - Ký hiệu quy ước của kính; - Số lượng t ấ m kính hoặc số mét vuông (khối lượng) trong một kiện hoặc trên một đơn vị bao g ó i; - Ngày, tháng, năm sản xuất. 8.3. Bảo quản Các kiện k í nh cần được bảo quản trong các kho khô, kín v à chống lạnh. Kính phủ bức xạ thấp phải được bảo quản ở nơi khô ráo. Các kiện sản phẩm được xếp ngay ngắn, theo đúng loại, và đặt trên giá đỡ theo chiều mũi tên và nghiêng một góc từ 10 o đến 15 o theo chiều thẳng đứng. Kính phủ mềm bức xạ thấp có thời hạn bảo qu ả n không quá 3 tháng kể từ khi giao hàng hay 9 tháng kể từ ngày chế tạo trong các điều kiện khô, chống lạnh, tr o ng kho kín, và trong các thùng đựng không bị hư hại, n ế u như không có các quy định khác. Sau khi mở kiện kính, thời hạn bảo quản không lâu hơn 1 tuần. Sau khi cắt, cần đặt kính ph ủ mềm bức xạ th ấ p vào kết cấu kính trong vòng 48 h. Trong trường hợp kiện hàng b ị ẩ m khi vận chuyển, c ầ n dỡ ngay tại kho của khách hàng. 8.4. Vận chuyển Các kiện kính ph ủ bức xạ th ấ p được vận chuyển bằng mọi phương tiện có neo buộc chặt, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình vận chuyển. Các kiện chứa kính có chiều d à i lớn hơn 1800 mm được phép vận chuyển trong các toa tàu và ôtô chuyên dụng chống mưa, ẩm. Khi vận chuyển, các kiện k í nh phải được xếp sao cho mép của các t ấ m kính dọc theo hướng chuyển động. Khi vận chuyển và xếp d ỡ kính, phải áp dụng các chỉ d ẫ n cảnh báo và biện pháp chống hư hại do va đập . MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng 2. Tài liệu viện dẫn 3. Thuật ngữ và định nghĩa 4. Phân loại và ký hiệu quy ướ c 4.1. Phân loại 4.2. Ký hiệu quy ước 5. Yêu cầu kỹ thuật 5.1. Kích thước và sai lệch kích thước cho phép 5.2. Khuyết tật ngoại quan 5.3. Các t í nh chất quang nhiệt 5.4. Độ bền lớp phủ cứng 5.5. Độ bền lớp phủ mềm v ớ i tác động b ê n ngoài 5.6. Độ đồng đều của lớp ph ủ mềm 6. Phương pháp thử 6.1. Ki ể m tra k í ch thước và sai lệch kích thước 6.2. Kiểm tra khuyết tật ngoại quan 6.3. Kiểm tra độ cong vênh của tấm kính 6.4. Xác định độ biến dạng quang học 6.5. Xác định hệ số truyền sáng 6.6. Xác định hệ s ố bức xạ 6.7. Xác định độ bền ẩ m của lớp phủ cứng 6.8. Xác định độ bền hóa học của lớp phủ cứng 6.9. Xác định độ bền lớp phủ mềm với tác động b ê n ngoài 7. Quy tắc nghiệm thu 8. Đóng gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển 8.1. Đóng gói 8.2. Ghi nh ã n 8.3. Bảo quản 8.4. Vận chuyển